﻿Einzelne Mineralien. 



-367- 



Umwandliuigswärme ist sehr gering. Ein Eisengehalt erniedrigt die Umwand- 

 lungstemperatur erheblich, und zwar ungefähr proportional der Menge des 

 Eisens (bis 88% füi- Blende von Breitenbrunn, Sachsen mit 17,06% Fe). Andere 

 Verunreinigungen können jedoch den Einfluß des Eisens aufheben (Blende 

 von Oporto (Portugal) mit 7,43% Fe, 0,68% Cd und Spuren Pb und Ag zeigte 

 die Umwandlung erst bei 1035°). Das spezifische Volumen der Blende nimmt mit 

 steigendem Eisengehalt etwas zu, obgleich das Volum des FeS nur 85% von 

 dem des ZnS beträgt. . 



Die Umwandlung von "Würtzit in Blende findet in geschmolzenem Chlor- 

 natrium viel schneller als ohne Schmelze statt. Der Schmelzpunkt des Würtzits 

 ionnte nicht festgestellt werden infolge der Sublimation. 



Aus wässeriger Lösung mit verschiedenen Lösungsgenossen entsteht 

 bis 200° nur amorphes Zinksulfid (n = 2,25). Zöschen 200 und 400° konnte 

 ;mittels konzentrierter Alkalisulfidlösung künstliche Blende aus amorphem 

 Zinksulfid dargestellt werden. Aus diesen basischen Lösungen entsteht 

 immer Blende, nie Würtzit. 



In schwefelsäurehaltiger Lösung büdet sich aus ZnSO^ und HgS Würtzit, 

 Elende und amorphes Sulfid, und zwar um so mehr Würtzit, je größer die 

 .Säurekonzentration bei gegebener Temperatur (über 250°), während eine höhere 

 Temperatur bei gegebenem Säuregehalt die Blendebildung befördert. Diese 

 Regelmäßigkeit stimmt mit dem Verhalten von P}Tit und Markasit überein 

 <Amer. Joum. of Sc. 1912. 33. p. 179). 



Nach obigem ist Würtzit in den Erzlagerstätten als sekundäres Produkt 

 •der Ox}^dationszone zu erwarten, Blende dagegen als primäre Ausscheidung 

 .^us den alkah'schen juvenilen Lösungen. 



Cadmiumsulfid. Nur die mit dem hexagonalen Greenockit überein- 

 stimmende kristalline Form des CdS komite künstlich dargestellt werden, 

 sowohl auf trockenem Wege w4e aus basischen und sauren Lösungen d% = 4,820, 

 ^Na = 2,506, fxa = 2,529. Die wecliseln.de Farbe des Cadmiumsulfids (zitronen- 

 gelb bis orangerot) rührt nur von der Teilchengröße her, sowohl bei der amorphen 

 ^ie bei der kristaUinen Phase, die verscliieden gefärbten Produkte siud stoff- 

 lich identisch. Beim Erhitzen wird Cadmiumsulfid allmählich dunkelrot und 

 wiederum hellfarbig bei der Abkühlung, Es sublmiiert vor dem Schmelzen. 



Die Quecksilbersulfide. Neben den ]\Iineralen Zitmober und dem 

 seltenen Metazinnabarit win'de eine dritte, wahrscheinlich hexagonale HgS- 

 Form entdeckt, die ia der Natur nicht gefunden worden ist. 



Zinnober entsteht leicht aus dem amorphen schwarzen Quecksilbersulüd 

 ■durch Erllitzen mit konzentrierter Ammonsulfidlösung auf 100° (im zugeschmol- 

 zenen Rohr). Aus basischen Lösungen bildet sich nur Zinnober, 

 keine andere kristalline HgS-Form. — Sublimierter reiner Zinnober zeigt 

 d = 8,176, oj = 2,85, a—co = 0,35, also e = 3,20. 



Der schwarze Metazinnabarit («' : HgS) wwde künstlich erhalten 

 durch die Einwirkung eines Überschusses von Natriumthiosulfat auf Sublimat 

 (HgClg) und Chlomatrium in verdünnter schwefelsäurehaltiger Lösung. 

 Opak, wahrscheinlich regulär, d 25° = ca. 7,60. Für das ]\lineral wurde 7,7 

 angegeben. 



